Liesıscn und E. Korreng: Kristallisationsvorgänge in binären Systemen usw. 209 
sprechende Haltezeit, welche die Kristallisation eines Restes der 
Schmelze anzeigt. Demgemäß sieht man im Dünnschliff zwischen 
Mischkristallen eine pseudoeutektische Grundmasse (8, Fig. 5, 6). Bei 
der Abkühlung zerfallen die Mischkristalle bei den Temperaturen der 
Entmischungskurve EDF, die durch die Knicke y festgelegt wird. 
Die Dauer des Zerfalls ist am längsten für die am frühesten, nämlich 
schon bei 543° eintretende Entmischung der dem Minimum der Kristalli- 
sationskurve entsprechenden Konzentration. 
Fig. 10. 
500 Sek 
7 50 60 70 80 E/7 
Mol-% Ca Cl, 
Konzentrations-Temperatur-Diagramnı von Caleiumchlorid — 
Strontiumehlorid mit der Entmischungskurve EDF. 
vmM. 
Die regulär kristallisierenden Chloride von Li, Na, K, Rb, Cs, 
Cu, Ag, Tl und Sr bilden in binären Kombinationen bei der Kristalli- 
sation aus dem Schmelzfluß keineswegs immer kontinuierliche Reihen 
von Mischkristallen. In der Tat sind unter den 27 Systemen der 
Tabelle 7 nur 6 vorhanden, in denen eine unbeschränkte Mischfähigkeit 
ihrer Komponenten nachgewiesen werden konnte: 
NaCl— AgCl, KCI—RbCl, KCI—CsCl, KÜ—TIC], 
RbC1—CsCl, RbCl—TICI. 
Die aus dem Schmelzfluß gebildeten kontinuierlichen Mischungsreihen von 
LiCl— NaCl, NaCl—KCl 
entmischen sich bei der Abkühlung. Beschränkte Mischbarkeit wurde 
festgestellt für: 
LiCl— CuCl, LiCl— AgCl, CuCl—Ag0l, CuCl—TIC. 
20° 
